SÉANCE DU l4 OCTOBRE I912. 717 



iNous avons ensuiLe réussi à établir que, dans le cas de défornuitions locales, 

 tandis que, dans les régions écrouies au delà de cette limite, les grains déve- 

 loppés, plus gros et nets qu'ailleurs, se limitent mutuellement et ne peuvent 

 atteindre de grandes dimensions, ils prennent au bord de cette région un 

 développement considérable en s' étendant dans les pai-fies restées inaltérées. 

 Leur croissance se produit d'une façon identique à celle des grains de soli- 

 dification à partir d'une paroi froide, en débutant par un développement 

 basaltique. 



On doit partir d'un métal recuit présentant une structure cellulaire. 



La température de recuit préalable, sa durée, la grosseur de grains 

 obtenue par ce premier traitement ne semblent pas influer sur le résultat 

 final. 



On écrouit localement le métal par une déformation énergique, perfo- 

 ration, cisaillement ou pliage, et l'on recuit de nouveau à des températures 

 variables pendant un temps qui n'a pas besoin de dépasser 3o minutes en 

 général ; au bout de 5 minutes le phénomène est déjà très net. Les grandes 

 cellules envahissent jusqu'à une distance plus ou moins grande les régions 

 où la structure cellulaire primitive n'avait pas été altérée par la déformation 

 voisine. 



Ces grains paraissent suivre des lois de croissance analogues à celles des 

 grains de recuit ordinaire et signalées dans la Communication précédente. 



L'influence de l'épaisseur des tôles laminées, des impuretés, delà tem- 

 pérature, etc. sont analogues. Les grains les plus volumineux correspondent 

 à des températures variables pour chaque métal. 



Les Tableaux ci-après résument quelques résultats obtenus en écrouis- 

 sant des lames par simple pliage en long (pliage à bloc). Chaque lame 

 était chaulîée à des températures décroissant d'une extrémité à l'autre, 

 comme il a été dit dans la Note précédente. 



Les résultats sont indiqués de la même manière ('). 



Les régions déformées visiblement par le pliage ont une largeur totale 

 de i""" environ dans les lames de o""",q d'épaisseur et de 2""" environ dans 

 celles de o""",8. 



Etain C) (le recuit a\aiU pliage esl inutile, car le recuit spontané forme au lami- 

 nage à 20° des grains parfaits) : recuit de i heure; épaisseur o™°\ 4. 



(') Le résultatconstaté est donc encore fonction non seulement du recuit, mais de 

 l'influence des grains voisins sur le développement. 

 (^) Métaux commercialement purs. 



